Analisis Kualitatif dengan Menggunakan Teknik Difraksi Sinar-X pada Penambahan Unsur Zr tehadap Pembentukan Fasa Paduan U-Zr
(Masrukan )
ANALISIS KUALITATIF DENGAN MENGGUNAKAN  TEKNIK DIFRAKSI SINAR X PADA PENAMBAHAN UNSUR Zr TERHADAP PEMBENTUKAN FASA  PADUAN U-Zr

## Masrukan
Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir- BATAN
Kawasan Puspiptek Serpong, Tangerang

## ABSTRAK
ANALISIS  KUALITATIF  DENGAN  MENGGUNAKAN  TEKNIK  DIFRAKSI  SINAR  X  PADA PENAMBAHAN  UNSUR  Zr  TERHADAP  PEMBENTUKAN  FASA    PADUAN  U-Zr. Paduan    U-Zr merupakan    salah  satu jenis  paduan  uranium  yang  digunakan  sebagai  bahan  bakar  seperti  bahan bakar Training  Radioisotop  General  Atomic (TRIGA)  dalam  bentuk  U-ZrH,  reaktor Experiment Breeder  Reactor (EBR), Integral  Fast  Reactor (IFR)  dan  lain-lain.      Pembuatan  bahan  bakar  U-Zr dilakukan  dengan  teknik  melebur  logam  U  dengan  Zr  di  dalam  tungku  lebur  busur  listrik  ( arc furnace )    pada  variasi  kadar  Zr  sebesar    2,  6,  10  dan  14  %  (U-2Zr,  U-6Zr,  10Zr  dan  U-14Zr). Penambahan  logam  Zr  ke  dalam  paduan  logam  U  mengakibatkan  terbentuknya  fasa      yang  akan mempengaruhi    sifat-sifat  padauan    U-Zr  yang  terbentuk  sepertisifat      fisik,  mekanik  dan  mikro- struktur.  Paduan  U-Zr  hasil  peleburan  kemudian  dipotong-potong  dan  dihaluskan  permukaannya untuk  pengujian  fasa dengan menggunakan difraksi sinar x. Pengujian  difraksi sinar x dilakukan pada  sudut  antara  20  hingga  90 o .  Hasil  pengujian  menunjukkan    semua      sampel  uji  dapat teridentifikasi  adanya  fasa  -U dan  -U  Pada  paduan  U-2Zr,    fasa  -U muncul  pada  sudut  2  sebesar 34,62 o ;  35,325 o dan  39,325 o , pada hkl  110, 021 dan 111; dengan intensitas masing- masing sebesar  91,4   %; 100 % dan    47,3  %.  Pada paduan U-6Zr,  fasa  -U muncul pada sudut 2  sebesar  34,580 o ; 35,345 o ; dan 39,210 o pada hkl 110, 021 dan 111 dengan intensitas  berturut- turut sebesar 89,8 %; 100 %; dan 52,2 %.  Untuk paduan U-10 Zr, fasa  -U muncul pada sudut 2  sebesar  34,550 o ;      35,925 o dan  38,925 o pada  hkl    berturut-turut  110,  021,  dan  110  dengan intensitas masing-masing sebesar  76,8 %,  100 %,  dan 32,7  %.  Sementara itu, pada padauan  U- 14 Zr, fasa  -U muncul pada sudut  2  sebesar 30,49 o ; 35,380 o , dan 76,405 o pada hkl berturut- turut  020,  021,  dan  221  dengan  intensitas  masing-masing  sebesar  89  %;    100  %;  dan  22,3  %. Untuk fasa  -U paduan U-2Zr muncul pada  sudut 2  sebesar  35,325  º ; 60,035 o dan 64,235 o pada hkl berturut-turut 001, 211, dan 300 dengan intensitas masing-masing sebesar  100 %;  24,8% dan 7,7 %.   Pada paduan U-6Zr,  fasa  U muncul  pada sudut 2  sebesar  35,345; 64,270 dan 60,015  pada  hkl    berturut-turut  001,  300  dan  220.  Pada  paduan  U-10Zr,    fasa  U  muncul  pada sudut  2  35,295;  64,200;  dan  59,885  pada  hkl      berturut-turut  001,  300,  dan  220.    Sementara  itu, pada paduan U-14 Zr fasa  -U muncul pada sudut 2  sebesar 35,380; 64,370; dan  59,885 pada hkl  berturut-turt sebesar 001, 300 dan 220. Dari pengujian  untuk menentukan fasa yang ada  dapat ditarik  kesimpulan    bahwa    penambahan  unsur  Zr  pada  pemaduan  U-Zr  akan  mengakibatkan kenaikan jumlah fasa  U  sedangkan fasa  -U  mengalami penurunan.
Kata kunci : Analisis kualitatif, difraksi sinar x, paduan U-Zr.

## ABSTRACT
QUALITAIF  ANALYSIS  BY  USING  X  RAY  DIFFRACTION  TECHNIQUE  AT  ADDITION  Zr ELEMETS  TO  FORMING  OF    PHASE    IN  U-Zr  ALLOYS. U-Zr  alloys  represent  one  of  type  of uranium  alloys  which    is  used  as  fuel    like  fuel  of  Training  of  Radioisotope  of  General  Atomic (TRIGA) in the form of U-ZrH,  Experiment Breeder Reactor ( EBR), Integral of Fast Reactor ( IFR) and others. Making of U-Zr  fuel conducted  by melting  U metal  and Zr in  arc furnace at variation of  Zr content  of  2, 6, 10 and 14 % (U-2Zr, U-6Zr, 10Zr and U-14Zr). Addition of Zr  metal into U alloy  result formed its phses  that characteristic  from U-Zr alloys formed like physical characteristic, mechanic and microstrukture. The  result  of melting  U-Zr alloys is then cut to pieces and attenuated its  surface  for  the  examination  of  phases  by  using  ray  x  difraction.  X-ray  difraction  examination conducted at angle corner  between 20 to  90 o . Examination result show that all sampels test can be identified the  phases existence  of  - U and  -U. At  U-2Zr alloy, the phase  - U emerge at angle 2  equal  to    34,62 o ;  35,325 o and  39,325 o at  hkl   of      110,  021  and  111  successively   with the intensity of  of 91,4 %; 100 % and 47,3 % respectively. At U-6Zr alloy,  -U phase emerge at angle 2  equal  to    34,580 o ;  35,345 o ;  and  39,210 o at  hkl  of  110,  021  and  111  successively  with  the intensity  of 89,8 %; 100 %; and 52,2 % respectively. For the U-10 Zr alloy,  -U phase emerge at angle 2  equal to  34,550 o ; 35,925 o and 38,925 o at hkl  of 110, 021, and 110  successively with the intensity  of      76,8  %,  100  %,  and  32,7  %  respectively.  Meanwhile,  at  U-14Zr  alloy  -U phase emerge at angle 2  equal to 30,49 o ; 35,380 o , and 76,405 o at hkl of 020, 021, and 221 successively with the intensity of  89 %; 100 %; and 22,3 % respectively. For the U-2Zr alloys,  -U emerge at angle 2  equal to 35,325 o ; 60,035 o and 64,235 o at hkl 001, 211, and 300  successively with the intensity of  100 %; 24,8% and 7,7 % respectively. At U-6Zr alloy,  -U emerge at angle 2  equal to 35,345 o ;  64,270 o and  60,015 o at  hkl  of  001,  300  and  220  successively.  At  U-10Zr  alloys,  -U phase  emerge at angle 2  equal to  35,295 o ; 64,200 o ; and 59,885 o at  hkl of 001, 300, and 220 successively.  Meanwhile, at U-14 Zr alloys,  - U phase emerge at  2  equal to 35,380 o ; 64,370 o ; and 59,885 o at hkl of 001, 300 and 220. From examination to determine the existing phases can be pulled  conclusion  that  addition  of  element  Zr    at    alloying  of  U-Zr  will  result  the  increase    the  -U phases  while  the  -U decrease.
Key words: Qualitative analysis, x ray  diffraction,  U-Zr alloy.

## PENDAHULUAN
Pengembangan  elemen bakar untuk reaktor  riset  diarahkan  untuk  mendapatkan bahan  bakar  yang  mempunyai  densitas  tinggi sedangkan pengembangn kelongsong ditujukan  untuk  mendapatkan  bahan  yang kompatibel dengan bahan bakarnya.
Beberapa  jenis  bahan  bakar  baik  dari  paduan logam  maupun  oksida  telah  digunakan  untuk bahan  bakar  reaktor  riset,    seperti  UAl,  U 3 O 8 dan  U3Si2.    Sampai  saat  ini  RSG  Siwabessy di Serpong  masih menggunakan bahan bakar U 3 Si 2 .  Penggunaan  bahan  bakar  U3Si2 mempunyai  kendala  karena  limbah  Si    yang
terbentuk    selama  proses  fabrikasi  bahan bakar  maupun  setelah  digunakan  di  reaktor sulit  dipisahkan  sehingga  perlu  mencari terobosan  agar  kendala  yang  ada  dapat diatasi.
Penanganan kendala dalam penggunaan  bahan  bakar  U3Si2  dapat dilalukan melalui dua teknik yakni mengembangkan  teknik  pengolahan  limbah yang  terbentuk  atau    mencari  bahan  bakar baru  sebagai  bahan  bakar  alternatif.      Pusat Teknologi  Bahan  Bakar  Buklir  (PTBN)  yang salah  satu  tugas  mengembangkan  teknologi pembuatan  bahan  bakar  reaktor  riset    sedang mengembangkan    beberapa  paduan  uranium
Analisis Kualitatif dengan Menggunakan Teknik Difraksi Sinar-X pada Penambahan Unsur Zr tehadap Pembentukan Fasa Paduan U-Zr
(Masrukan )
sebagai  bahan  bakar  alternatif      yang    kelak dapat  digunakan    untuk  mengganti  bahan bakar  yang  sudah  digunakan  sampai  saat  ini. Salah  satu  jenis  paduan    yang  sedang dikembangkan  di  Pusat  Teknologi  Bahan Bakar  Nuklir  (PTBN)  yaitu    paduan  uranium zirkonium (U-Zr).
Paduan  U-Zr  merupakan  salah  satu paduan uranium yang telah digunakan sebagai  bahan  bakar  beberapa  jenis  rektor, seperti    rektor  TRIGA  ( Training,  Radioisotop General Atomic ) dalam bentuk UZrHx,
Experimental Breeder Reactor II (EBR II), dan Intgregal  Fast  Reactor (IFR)  di  American National Laboratory (ANL), USA. [1,2]
Pembuatan padan U-Zr dilakukan melalui    peleburan  antara  logam  U  dengan  Zr di  dalam    tungku  lebur    busur  listrik ( arc furnace ). Pemaduan  logam  U  dengan    Zr mengakibatkan terbentuknya  fasa yang   akan mempengaruhi  sifat-sifat  dari  paduan  U-Zr yang  terjadi,    seperti  sifat    mekanik,  fisik, mikrostruktur  dan  termal.    Untuk  mengetahui terbentuknya  fasa  akibat  penambahan  unsur Zr  pada  peleburan  logam  U      dapat  dilakukan dengan  mengunakan  beberapa  teknik  seperti dengan    mikroskop  (optik,  SEM,TEM),  difraksi sinar  x,   difraksi  neutron,    dan  analisis  termal.
Pada  penelitian  ini  akan  dilakukan analisis fasa secara kualitatif untuk mengetahui  fasa  yang  terbentuk  akibat  dari pemaduan  logam U dengan Zr menggunakan teknik difraksi     sinar x.

## TEORI

##  Paduan U-Zr
Paduan U-Zr merupakan paduan yang terbentuk  berdasarkan    reaksi  eutektik  seprti pada  Gambar  1.  Dari  Gambar1    dapat  dilihat bahwa    kelarutan    zirkonium  dalam  uranium sebesar  0,4%;  0,26%  dan  0,17  %  atom masing-masing pada temperatur 660, 630, dan 550 o C  .    Setelah  melewati  batas  kelarutan tersebut,  terbentuk  fasa  -U    dalam  matriks
 U. Pada pemanasan  hingga mencapai temperatur  662 o C  paduan  U-Zr  masih  stabil membentuk  fasa  ,  tetapi    di  atas temperatur tesebut hingga tempeartur  700 o C fasa  U  berubah    menjadi  fasa  dan  Zr.
Apabila dipanaskan lebih lanjut hingga mencapai  temperatur  800 o C  fasa  dan  Zr akan berubah menjadi  +  Zr.
 Difraksi sinar- x
Teori tentang difraksi sinar –x pertama  kali  dikemukakan  oleh  Van  Laue [4] .
Laue  menyatakan  bahwa  seandainya  suatu kristal dari atom-atom yang tersusun seteknik teratur    dan  periodik    dalam  ruang  dan  jarak antaratom  hampir  sama  dengan  panjang gelombang  sinar –x,  maka  kristal-kristal tersebut  dapat  berfungsi  sebagai  kisi-kisi yang    dapat  menghamburkan    cahaya. Mengingat bahwa sinar-x mempunyai panjang  gelombang  yang  mendekati  jarak antar  atom,  maka  difraksi  dapat  terjadi  kalau kristal dikenai oleh sinar –x.

##  Hukum Bragg
Apabila suatu material dikenai  sinar- x,  maka  intensitas  sinar  yang  direfleksikan oleh  kisi  kristal    lebih  rendah  dari  sinar datang. Hal ini disebabkan adanya penyerapan oleh material dan juga penghamburan      oleh  atom-atom    dalam material  tersebut.
Berkas  sinar –x  yang  dihamburkan tersebut  ada  yang  saling  menghilangkan karena  fasanya  berbeda  dan  ada  pula  yang saling  menguatkan  karena  fasanya  sama. Berkas  sinar  -x  yang  saling  menguatkan itulah  yang  disebut  sebagai    berkas  difraksi. Hukum  Bragg    merupakan  perumusan matematik  tentang  persyaratan  yang  harus dipenuhi    agar    berkas  sinar-x  yang dihamburkan  tersebut  merupakan  berkas difraksi.  Pada Gambar 2 diperlihatkan empat berkas sinar –x yang didifraksikan oleh bidang kristal  dengan  jarak  antarbidang  d’.    Ditinjau
sinar  1  dan  1a  yang  menumbuk  atom-atom pada  titik  K  dan  P  pada  bidang  A  dan dihamburkan  ke  segala  arah    dalam  ruang. Hanya  berkas  dalam  arah  1’  dan  1a’  yang sefasa  karena    perbedaan  lintasannya antaramuka gelombang XX’ dan YY’ adalah [5]
QK – PR = PKCos  -PKCos  = 0           (1)
Sinar 1 dan 2  yang dihamburkan  oleh atom- atom K dan L, perbedaan lintasan sinar  1 K1’ dan 2 L2’ adalah :
ML+ LN = d’sin  +d’sin  +d’sin  =2d’sin  (2)
Perbedaan  lintasan  berkas  difraksi  sinar –x menurut  hukum  Bragg  harus  merupakan kelipatan panjang gelombang, yaitu :
n  =   2 d’ sin  (3)
Dimana n adalah  bilanga bulat 1, 2, 3, 4….,  adalah  panjang  gelombang  sinar  x,  d’ adalah  jarak  antarbidang,  dan  sudut difraksi.  Untk  harga  dan d’ yang konstan , terdapat  beberapa  sudut  difraksi  :  1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  yang  berhubungan  dengan    n  =  1,  2,  3, 4……Hukum  Bragg  dapat  dituliskan    dalam bentuk lain :
n  / 2 d’ = sin  (4)
Karena  sin    <  1,  maka    n 
Untuk
difraksi sinar x, n  1, maka   < 2d ’. Seteknik umum,  difraksi  orde  n  dari  bidang  (h  k  l) dengan  jarak antarbidang d’ dapat dianggap sebagai difraksi  orde 1 dari bidang (nh nk nl) yang berjarak d = d’/n. Oleh sebab itu, hukum Bragg dapat dituliskan sebagai :
 = 2 d sin  (5)
Analisis Kualitatif dengan Menggunakan Teknik Difraksi Sinar-X pada Penambahan Unsur Zr tehadap Pembentukan Fasa Paduan U-Zr
(Masrukan )
Gambar 2. Skema difraksi sinar –x oleh atom-atom [4,5]

## TATA KERJA
Sampel  U-Zr  dibuat      melalui peleburan  logam  U  dan  Zr    dengan komposisi    masing-masing  2  %    berat  (5  % at),  6  %  berat  (10  %at),  10%      berat    (22  % at), dan 14 % berat (29 % at) Zr yang  dilebur di  dalam  tungku  lebur  busur  listrik.  Masing- masing    sampel  hasil  peleburan  berbentuk lingkaran      dengan  diameter  15  mm  dan ketebalan    5  mm.      Selanjutnya,  sampel dihaluskan  dengan  menggunakan  ampelas dari grit 100    hingga  1500  serta  dipolis dengan menggunakan pasta diamond . Setelah  dihaluskan,    dikenai  pengujian  fasa dengan menggunakan teknik difraksi  sinar- x. Pengujian  dilakukan  pada    sudut    2 20 o hingga    90 o .    Sebagai  sumber  sinar difraksi sinar –x   digunakan target logam Cu.
Setelah  didapat  data  pengukuran  selanjutnya dilakukan    identifikasi  fasa  /penentuan  fasa seteknik  kualitatif  dengan    tahapan  sebagai berikut : [4]
- Mengurutkan jarak antarbidang (d) yang menghasilkan intensitas paling maksi- mum sampai  paling minimum. - Membandingkan jarak antarbidang (d) yang telah diurut  dengan kumpulan data standar yang nilainya berdekatan. Toleransi d  dapat diberikan  0,03.
- Membandingkan intensitas relatif, se hingga dapat sesuai dengan data fasa yang akan diidentifikasi.

## HASIL  DAN PEMBAHASAN
Hasil
pengujian dengan
menggunakan  difraksi  sinar  x  ditampilkan dalam  bentuk    tabel  dan    gambar.    Pada Tabel  1  ditampilkan  hasil  pengujian  untuk semua sampel dengan menggunakan difraksi sinar  x,  sedangkan  pada  Tabel  2  dan  3 ditampilkan      hasil  perhitungan    sudut    2  untuk  fasa  -U  dan  UZr2). Sementara itu pada  Gambar  1  sampai  4  ditampilkan  pola difraksi  paduan U-2Zr , U-6Zr, U-10Zr dan U- 14Zr.
Dari  Tabel  1  yang  memuat      data sudut  2  intensitas,  dan    jarak  antarbidang terlihat    bahwa    di  dalam  paduan  U-Zr terdapat  fasa  -U      dan  -U.  Fasa  -U merupakan fasa yang terbentuk  dari unsur Zr yang  terlarut  di  dalam  U,  sedangkan  fasa  U  terbentuk  setelah    kelarutan Zr  di  dalam
U  terlampaui.    Dari  Tabel  1  dan  Gambar  1 kemudian  dicocokkan  dengan  Tabel  2  yang memuat perhitungan fasa –fasa    yang mungkin  muncul,    terlihat    untuk    paduan U-2Zr    didominasi  oleh   fasa  -U.  Fasa  -U muncul  pada  sudut  2  masing-masing sebesar  34,62 o ;    35,325 o dan    39,325 o , pada  hkl    110,  021  dan  111;  dengan intensitas  masing-masing  sebesar    91,4  %; 100  %  dan        47,3    %.    Pada  paduan  U-6Zr, fasa 
 masing-
masing  sebesar    34,580 o ;  35,345 o ;  dan 39,210 o pada hkl berturut-turut 110, 021 dan
111 dengan intensitas masing-masing sebesar  89,8  %;  100  %;  dan  52,2  %.    Untuk paduan U-10 Zr, fasa  -U muncul pada sudut 2  masing-masing sebesar 34,550 o ;   35,925 o dan  38,925 o pada  hkl    berturut-turut  110,
021,  dan  110  dengan  intensitas  masing- masing  sebesar    76,8  %,    100  %,    dan  32,7 %.  Sementara itu, padauan  U-14 Zr  fasa  - U  muncul  pada  sudut    2  sebesar  30,49 o ; 35,380 o , dan 76,405 o pada hkl berturut-turut 020, 021, dan 221 dengan intensitas masing- maisng sebesar 89 %;  100 %; dan 22,3 %.
Untuk menentukan fasa  U dilakukan seperti pada  teknik penentuan fasa  -U.   Fasa  -U untuk  paduan U-2Zr muncul pada  sudut  2  sebesar  35,325  º  ;  60,035 o dan  64,235 o serta  pada  hkl  berturut-turut 001, 211, dan 300 dengan intensitas masing- masing  sebesar    100  %;    24,8%  dan  7,7  %. Fasa  -U pada  paduan  U-6Zr muncul    pada  sudut  2  sebesar    35,345; 64,270  dan  60,015  pada  hkl    berturut-turut 001, 300 dan 220. Pada paduan U-10Zr,  fasa  -U  muncul  pada  sudut  2  sebesar  35,295; 64,200; dan 59,885 o pada hkl   berturut-turut 001,  300,  dan  220.    Sementara  itu,  pada paduan  U-14  Zr  fasa  -U muncul  pada sudut 2  sebesar 35,380; 64,370; dan  59,885 pada  hkl    berturut-turt  sebesar  001,  300  dan 220.
Dari pengujian fasa dengan menggunakan  teknik  difraksi  sinar  x  tersebut dapat  dikatakan  bahwa    penambahan  unsur Zr  pada  pemaduan  U-Zr    akan  menaikkan jumlah fasa  -U sedangkan fasa  - U mengalami penurunan.
Hal ini ditunjukkan oleh besar intensitas yang muncul    seperti    terlihat  pada  Gambar    2 sampai    5  dan  Tabel  1  Kenaikan  fasa  - tersebut  bersesuaian  dengan  diagram fasa  seperti  pada  Gambar  1.    Selain  kedua fasa  tersebut  terlihat  pula  puncak-puncak yang  tidak  teridentifikasi.  Namun,  puncak- puncak  tersebut  diduga  fasa  yang  terbentuk karena  adanya  impuritas  pada  saat  proses peleburan  U-Zr,  dimana  impuritas  yang bercampur dengan logam U dan Zr membentuk  fasa  yang  tidak  diketahui.    Pada pemaduan  U  dengan  Zr,  unsur  Zr  yang ditambahkan  akan  mengisi    kekosongan atom-atom  sehingga  membentuk    larutan padat  atau    sebagai  senyawa.    Fasa  -U merupakan    fasa  yang  terbentuk  oleh  unsur Zr  yang  terlarut  sebagai  larutan  padat. Sebelum  melewati  batas  kelarutan  Zr  dalam U,  unsur  Zr  yang  terlarut membentuk fasa  - U    dan    setelah melewati  batas  kelarutan   Zr yakni    sebesar    0,4  %,    Zr    yang  ada  selain membentuk  fasa  -U  juga  akan  membentuk fasa  -U.  Bertambahnya  fasa  -U atau berkurangnya fasa  -U dapat mempengaruhi  sifat-sifat  dari  paduan  U-Zr seperti  sifat  mekanik,  fisik  maupun  termal. Perubahan  sifat-sifat  tersebut  diakibatkan oleh  perubahan  komposisi  fasa,  yang  mana masing-masing  fasa  mempunyai  struktur kristal  yang  berbeda.  Oleh  karena  struktur kristalnya  berbeda  sehingga  mengakibatkan sifat yang berbeda pula. Fasa  -U  mempu- nyai  struktur  kristal ortorombic dengan parameter  kisi  a=  2,854;        b=  5,858;        c= 4,957  sedangkan  fasa  -U  merupakan senyawa  UZr2    yang  mempunyai  struktur kristal hexagonal dengan  parameter  kisi a=5,03 A dan c= 3,08 A [4] .
Analisis Kualitatif dengan Menggunakan Teknik Difraksi Sinar-X pada Penambahan Unsur Zr tehadap Pembentukan Fasa Paduan U-Zr
(Masrukan )
Gambar 2.  Pola difraksi paduan U- 2Zr
Gambar 3.  Pola difraksi paduan U- 2Zr
Gambar 4. Pola difraksi paduan U-6Zr
Gambar 5. Pola difraksi padaua U-10Zr
Gambar 6. Pola difraksi U-14 Zr
Analisis Kualitatif dengan Menggunakan Teknik Difraksi Sinar-X pada Penambahan Unsur Zr tehadap Pembentukan Fasa Paduan U-Zr
(Masrukan )
Tabel 1. Hasil pengukuran sudut 2  dan intensitas yang   muncul U-2 Zr U-6 Zr U-10 Zr U-14 Zr Sdt 2  d(A) Int (%) Sdt 2  d(A) Int (%0 Sdt 2  d(A) Int (%) Sdt 2  d(A) Int (%) 35,325 34,62 2,5388 2,5389 100 91,4 35,345 34,580 2,5374 2,5918 100 89,8 35,295 2,5409  100 35,380 2,5350 100 35,920 2,4981 58,7 39,210 2,2957 52,2 34,550 2,5940  76,8 30,225 2,5863 89,3 39,325 50,825 2,2893 1,7930 47,3 24,8 35,995 60,015 2,4931 1,5403 42,3 21,5 35,705 38,925 2,5127 2,3119 53,1 32,7 30,255 35,945 2,2932 2,4964 49,5 60,035 1,5398 24,8 50,645 1,8010 18,1 50,640 1,8011  18,0 50,920 1,7919 46,0 76,42 76,075 1,2453 1,2501 12,0 10,7 76,320 27,915 1,2467 3,1936 11,2 9,4 59,885 76,185 1,5433 1,2486 18,0 59,965 1,5414 23,3 27,945 3,1902 8,3 64,270 1,4489 6,7 64,200 1,4496  9,0 76,405 1,2455 22,3 64,235 74,930 1,4489 1,2664 7,7 4,6 90,875 74,925 1,0811 1,2664 6,2 3,3 64,945 63,140 1,4347 1,4713 5,4 4,4 64,370 28,105 1,4462 3,1724 11,3 6,6 66,90 1,3971 4,2 83,505 1,1566 8 3,3 28,385 3,1418  3,1 83,310 1,1590 5,3 83,125 47,785 1,1611 1,9019 3,6 2,8 66,705 46,755 1,4011 1,9413 3,1 2,8 30,230 66,605 2,9541 1,4092 9 2,9 2,9 30,265 75,135 2,9508 1,2634 4,2 3,5 30,315 2,946 2,3 63,115 1,4719 2,3 74,825 1,2679  2,9 66,980 1,3960 3,5 69,210 62,955 1,3564 1,4752 2,3 2,1 47,720 1,9043 2,2 83,240 1,1598  2,9 47,665 1,9064 2,4 86,710 1,1220 1,9 30,225 2,9546 1,7 56,760 1,6206  2,3 63,130 1,4715 2,4 98,335 1,0181 1,7 56,700 1,6222 1,5 47,750 1,9032  1,7 56,725 1,6215 2,3 56,555 1,6260 1,6 69,170 1,3571 1,5 98,175 1,0193  1,5 98,075 1,0201 1,8 46,475 1,9524 1,5 86,570 1,1235 1,4 86,490 1,1243  1,2 90,090 1,0885 1,7 55,655 1,6501 1,4 98,330 10181 1,4 69,390 1,3533  1,1 86,740 1,1217 1,6 90,130 1,0881 1,4 89,830 1,0910 1,2 89,965 1,0897  0,9 69,205 1,3564 1,5 23,280 3,8179 1,0 98,610 1,0160 1,2 20,130 4,4076 0,4

## SIMPULAN
Hasil pengujian fasa  pada paduan U- Zr    dengan  menggunakan  teknik  difrasi  sinar x secara  kualitatif  dapat disimpulkan bahwa penambahan  unsur  Zr  ke  dalam    U  pada proses  pemaduan    U-Zr  akan  menghasilkan fasa  U  dan  Fasa  U    muncul  pada sudut  2  masing-masing  sebesar  34,62 o ; 35,325 o dan    39,325 o ,  pada  hkl    110,  021 dan 111; dengan intensitas masing-masing
sebesar    91,4  %;  100  %  dan    47,3  %.  Fasa  U   muncul  pada sudut 2  masing- masing  sebesar  35,325  º  ;  60,035 o dan 64,235 o pada  hkl  berturut-turut  001,  211, dan  300  dengan  intensitas  masing-masing sebesar    100  %;    24,8%  dan      7,7  %.    Fasa  U  yang terbentuk  akan  semakin    banyak apabila  prosentase/  jumlah  unsur  Zr  yang ditambahkan  semakin  banyak,  sebaliknya jumlah fasa  -U semakin berkurang.

## DAFTAR PUSTAKA
1.  Http: //en. Wikipedia.
Org/wiki/Experimental _ Breeder_
Reactor II
2.  Http: //en. Wikipedia. Org/wiki/Integral
_ Fast _ Reactor
3.  OS.IVANOV,TA.BADAEVA,RM.SOF RONOVA,VB.KISHENEVSKII.: Phase
Diagrams of Uranium Alloys , Amerind Publishing CO.Ltd, New York1983.
4.  ARDY,  WIRYOLUKITO.:    Pelatihan Teknik  Difraksi  Sinar –  x    dan
Pengukuran  Tekstur,  Laboratorium Teknik  Metalurgi,          Jurusan  Mesin, ITB. 5.  CULLITY.: Element of Xray Diffraction , Addison Wesley Publishing Company Philipines, Second Edition, 1978.
Analisis Kualitatif dengan Menggunakan Teknik Difraksi Sinar-X pada Penambahan Unsur Zr tehadap Pembentukan Fasa Paduan U-Zr
(Masrukan )

## LAMPIRAN
PERHITUNGAN  SUDUT 2  DAN INDEKS MILLER YANG MUNGKIN MUNCUL - Fasa  :  -U
Fasa  -U  mempunyai struktur  geometris  cm ( orthorhombic ) dan parameter kisi berturut- turut : a = 2,854;    b = 5,858;     c = 4,957. Pengujian  hasil perhitungan  sudut dan bidang-bidang yang mungkin muncul  tertera pada Tabel 1.
Tabel 1.  Indeks Miller dan sudut 2  yang mungkin  muncul pada fasa  -U
No Bidang 2  (deg) 1 020 30.493 2 110 34.940 3 021 35.571 4 002 36.212 5 111 39.515 6 022 48.046 7 112 51.201 8 130 57.103 9 200 65.336 10 131 60.341 11 040 63.464 12 023 64.718 13 041 66.518 14 113 67.348 15 132 69.515 16 220 73.800 17 042 75.309 18 221 76.662 19 004 76.858 20 202 77.048 21 133 83.770 22 024 84.891 23 222 85.076 24 114 87.300 25 043 89.304 26 150 90.580
-   Fasa :  U
Struktur geometris : P6/mmm ( Hexagonal )
Parameter kisi : a = 5,03               c = 3,08
Tabel 2. Indeks Miller dan sudut 2  yang mungkin  muncul pada fasa  -UZr2 No Bidang 2  (deg) 1 110 28.962 2 100 20.369 3 001 35.670 4 101 41.422 5 200 41.420 6 111 46.581 7 201 55.788 8 210 46.580 9 002 75.549 10 300 64.073 11 211 60.018 12 102 79.221 13 301 75.546 14 112 82.849 15 220 60.016 16 202 90.033 17 310 67.995 18 221 71.812 19 311 79.218 20 212 93.618 21 400 90.029 22 320 79.217